도 2 에 나타내 는 바 와 같이 , 평균 단경 이 55 μ m 를 초과 하 는 경우 에 는 , 25 ℃ 의 샤르 피 충격값 이 작 다 . 그러나 , 이 평균 단경 이 55 μ m 이하 가 되 면 , 25 ℃ 의 샤르 피 충격값 이 상승 하 여 , 40 J / cm 2 이상 이 되 고 , 강판 인성 이 향상 된다 . 이 평균 단경 은 , 50 μ m 이하 로 함 으로써 인성 을 더 높일 수 있 다 . 평균 단경 의 상한 은 , 48 μ m , 45 μ m 또는 43 μ m 로 해도 된다 . 열연 소둔 강판 의 조직 미세화 를 위해서 도 , 저 온 대변 형 가공 이 필요 하 게 되 지만 , 저온 열연 은 열연 시 에 압연 워크 롤 과 강판 의 소부 ( 燒 付 ) 가 발생 하 기 쉬워져 , 열연 소둔 강판 에 있 어서 도 조직 의 미세화 에 는 한계 가 있 기 때문 에 , 평균 입경 은 20 μ m 이상 으로 하 는 것 이 바람직 하 다 . 평균 단경 의 하한 은 , 22 μ m , 25 μ m 또는 30 μ m 로 해도 된다 .